2 3 2 + +o que resulta num composto duro, fragil e praticamente insoluvel em agua com PH neutro. Tambem,tal reacao neutraliza o PH elevado proporcionado pelo efeito alcalino do hidroxido de calcio e, portanto,atenua o carater protetor das armaduras existente no meio alcalino. Esse fato nao apresenta problemasdesde que nao haja contato das armaduras com agua liquida, o que nao ocorreu devido as infiltracoesde agua pelo telhado.Em algumas situacoes, essas argamassas podem receber um teor reduzido de gesso para acelerar oendurecimento inicial e facilitar a aplicacao e o acabamento. Por outro lado, a presenca de gesso impedeo uso de cimento na argamassa se o destino do revestimento for algum local sujeito a umidade, umavez que os dois materiais podem reagir expansivamente quando em presenca de agua, o que pode resultarna ruptura mecanica da argamassa endurecida.Frente ao tipo de desagregacao encontrada na argamassa de revestimento interno e a localizacao dosproblemas em todos os vertices (encontros com os pilares) das cupulas, pode-se concluir que: a deterioracao da pintura foi causada por dois efeitos principais: saponificacao e criptoeflorescencia.O primeiro efeito foi devido a presenca de agua liquida com PH elevado e o segundorepresentou a cristalizacao de sais entre a camada de pintura e a base que lhe da suporte,o que prejudicou seriamente a aderencia e causou destacamento em forma de filme comuma camada pulverulenta no verso (Figura 16); a argamassa sofreu desagregacao mecanica por ciclos de molhagem/secagem, o que causou asolubilizacao continua dos sais da rede cristalina, resultando em lixiviacao e aumento de porosidade.Tambem, esses ciclos causaram variacoes volumetricas no corpo da argamassa, o quecausou a continua ruptura da sua matriz resistente por esforcos de compressao e tracao; o aumento de porosidade ao longo do tempo permitiu a penetracao de umidade em escalacrescente, acelerando ainda mais seu efeito nocivo ate chegar a completa perda de aderenciaem alguns casos. Partes do revestimento (algumas com fragil resistencia mecanica e outras jatelhadoVerticePag 9 de 10em estado de pulverulencia) estao apenas suportados por regioes circunvizinhas e pelo efeitoconfinante da pelicula de tinta.Figura 16. Vista interna das cupulas mostrando a acao deleteria da agua infiltrada (foto do autor)Apos ensaios de composicao granulometrica da areia utilizada nas cupulas, foram executados ensaiosde difracao de raios X (DRX) para identificar quais os compostos quimicos presentes no material endurecido,o que permitiu deduzir com grande grau de certeza quais os compostos utilizados na suaproducao original.Apos a analise dos dados fornecidos, verificou-se a presenca principal de silica e carbonato de calcio,ou seja, areia e subproduto da cal. Nao foram encontrados compostos que indicassem a presenca decimento na argamassa original em qualquer dos pontos analisados, o que confirmou a hipotese inicialdo uso de argamassas compostas principalmente por cal e areia.O revestimento das cupulas esta suportado por telas tipo deploye e/ou fios trancados ancorados emuma estrutura espacial de barras de aco que, por sua vez, estao atirantadas a estrutura de madeira dotelhado. Uma vez que os tirantes encontram-se atualmente sem qualquer tensao de tracao, pode-sesupor que seu uso teve apenas funcao construtiva e que as cupulas sao capazes de auto-sustentacao porefeito arco. Independente deste fato, os pontos